UBER 



• • 



BEW1RKTEN FORMVERAND. 21 



Schwefeleisens, des kohlensauren Eisenoxyduls, mancher Silicate u. s. w. wird 

 erst bei spaterer Gelegenheit gehandelt werden. Und jene Art der Erzeu- 

 gung des Eisenoxydhydrates gehort auch nur zum Theil zu den Gegenstanden 

 dieser Betrachtungen. 



Indem das Eisen rostet, geht das eigenthiimliche Gefiige desselben ganz- 

 lich verloren. Nur von der Structur des sebnigen Stabeisens erhalten sich 

 zuweilen Andeutungen in derselben entsprechenden diinnstanglichen Absonde- 

 rungen der in Rost umgewandelten Masse. Diese erscheint am Hauligsten 

 als ein ochriger K6rper, von mehr und weniger lockerer Beschaffenheit, mit 

 einem erdigen, matten Bruch; zuweilen vereinigen sich aber auch die Theile 

 mehr zu einer dichten Masse von festerem Zusammenhalt, mit unebenem oder 

 muscheligem Bruche, der wohl einigen Schimmer oder Glanz besitzt. Schreitet 

 die Umwandlung von Aussen nach Innen gleichmassig fort, so behalten die 

 Stiicke mehr und weniger die ursprungliche aussere Gestalt. Dabei giebt sich 

 aber die Volumenvergrosserung auf verschiedene Weise zu erkennen. Sie 

 zeigt sich in dem mehr und weniger starken Anschwellen der rostenden 

 Eisenmasse. Im Zusammenhange damit stehet die gewohnliche Bildung von 

 schaaligen,' der Oberflache entsprechenden Absonderungen. Ausserdem berstet 

 durch die Ausdehnung der Masse dieselbe zuweilen mehr und weniger auf, 

 wie man solches z. B. an gusseisernen Kanonenkugeln sieht, die durch langes 

 Liegen im feuchten Boden in Eisenoxydhydrat umgewandelt worden. Auf 

 eine besonders auffallende Weise offenbart sich zuweilen die mit der Bildung 

 des Eisenoxydhydrates verbundene Bewegung der kleinsten Theile nach Aussen, 

 bei dem Rosten von eisernen Klammern oder Zapfen , welche in Quadersteine 

 oder andere Werkstiicke eingelassen sind, die dadurch zuweilen zersprengt 

 werden. Die Differenz zwischen dem specifischen Gewichte des Eisens und 

 des Eisenoxydhydrates 1st bedeutend, aber etwas verschieden, sovvohl nach 

 dem abweichenden eigenthumlichen Gewichte des Eisens, als auch nach den 

 verschiedenen Modificationen des Eisenoxydhydrates, indem durch das Rosten 

 nicht allein verschiedene Verbindungen von Eisenoxyd und Wasser entstehen, 

 sondern auch der Aggregatzustand des Rostes ein bald dichterer bald lockerer 

 ist. Man kann annehmen, dass die Differenzen der eigenthumlichen Gewichte 

 etwa zwischen 3 und 5 schwanken. 



